64o NOUVELLES EXPÉRIENCES 
signer des valeurs moyennes suffisamment exactes du 
rapport du frottement à la pression. Je vais entrer dans 
quelques détails sur les circonstances et les conséquences 
de ces expériences. 
Remarquons d'abord que le frottement de la fonte 
glissant sans enduit sur de la fonte n’est que 0,152 de 
la pression, tandis que, quand la fonte se meut sur du 
chêne sans enduit, nous avons vu par le tableau XLIV 
qu'il en était les 0,49: cela confirme l'observation déjà 
faite, n° 54, page 104 du premier Mémoire, sur l’inexac- 
titude de cette espèce d’axiome généralement admis, que 
le frottement est moindre entre des corps d’espèces diffé- 
rentes qu'entre ceux de même espèce; et comme d’ailleurs 
il y a aussi des corps d'espèces différentes pour lesquels le 
frottement est moindre que pour certains autres corps de 
même espèce, ainsi qu’on peut le voir par l'examen des 
résultats consignés dans les divers tableaux, on voit qu'il 
n’y a rien d'absolu à dire à ce sujet. 
Le glissement répété de la fonte sur de la fonte sans 
enduit a offert un nouvel exemple de l’altération des 
surfaces, mais à un degré très faible. Après de nombreux 
passages , les semelles et les bandes frottantes paraissaient 
bien polies, il se formait seulement à leur surface une 
poussière noire, fine, métallique, de limaille de fonte, 
même sous des pressions très faibles de 224,94 sur 
0“,0360 ou 0*,62 par centimètre carré, et les bandes of- 
fraient en quelques endroits de petites raies parallèles au 
sens du mouvement; ces sillons paraissaient formés par de 
petits grains métalliques qui les auraient parcourus dans 
ce sens. Cet effet, tout-à-fait analogue à ce que l’on a ob- 
servé pour les bois, est d’ailleurs beaucoup moins sen- 
sible dans le cas actuel; ce qui tient sans doute à la dureté 
et surtout à la constitution du métal, dont les particules 
